( 620 ) 



de nous ( M. Perroncito), et d'à près lesquelles les anchylostomes ont succombé 

 sous l'action directe d'une température de 45" à 46" C, nous avons tenté 

 l'entéroclysme avec de l'eau portée à une température de 48" à 5o°C. et 

 plus. Les expériences déjà faites sur les animaux et en voie d'exécution 

 sur l'homme nous donnent lieu d'espérer une heureuse réussite. » 



MINÉRALOGIE. — Sur la production artificielle de feldspatlis à base de bar/ te, 

 de slrontiane et de plomb, correspondant à l'olirjoclasej au labrador et à 

 l'anorlhite. Note de MM. F. Fouqué et A. Michel LÉvr. 



« Nous nous sommes proposé, dans ces recherches, de compléter l'une 

 des séries minéralogiques naturelles les plus importantes : celle des feld- 

 spaths à base alcalino-terreuse. L'analogie du rôle que jouent dans les 

 minéraux d'une part la chaux, la baryte, la strontiane et le protoxyde 

 de plomb, d'autre part la chaux, la magnésie, les protoxydes de fer, de 

 manganèse et de zinc, a été signalée par Ch. Sainte-Claire Deville et 

 mise en relief parM. H. Sainte-Claire Deville dans son étude synthétique des 

 apatites et des wagnérites. Il était naturel de penser que la chaux qui entre 

 dans les feldspaths y figure comme un représentant du premier de ces 

 groupes; nos expériences justifient cette manière de voir en établissant 

 qu'elle peut y être remplacée par la baryte, la strontiane ou le protoxyde 

 de plomb. 



» Le procédé que nous avons suivi consiste à opérer la cristallisation à 

 une température élevée, inférieure au point de fusion, mais voisine de 

 celui-ci. Il fournit des cristaux enchevêtrés, qui ne sont pas susceptibles 

 d'être isolés; mais il a l'avantage de se rapprocher du moyen le plus fré- 

 quemment employé sous nos yeux par la nature pour faire cristalliser les 

 feldspaths; il démontre donc la possibilité, sinon la probabilité, de 

 l'existence à l'état naturel d'une partie de nos produits. 



Les mélanges que nous avons soumis à la fusion consistent en silice, 

 alumine, carbonate de soude avec strontiane, baryte ou oxyde de plomb; 

 nous les avons mélangés dans les proportions suivantes, rapportées à leurs 

 équivalents : 



» 



Oligoclase. Labrador. Anorthite. 



SiO= 4i 3 1 



Al'0= I I I 



NaO,CO' 7 T o 



MO I f » 



